418 Otto Bloch. 



1. Die Grösse der Intensität der Sättigungsmagnetisierung in 

 Abhängigkeit von der Temperatur und als Extrapolations- 

 wert die absolute Sättigung beim absoluten Nullwert der 

 Temperatur. 



2. Die Temperatur des Umwandlungspunktes, 



3. Das Verhalten der Legierung oberhalb ihres Umwandlungs- 

 punktes, im paramagnetischen Zustand, und die Grösse der 

 für diesen Zustand charakteristischen Curieschen Kon- 

 stanten. 1 



Alle diese Grössen erhalten durch die Theorie des Ferromag- 

 netismus von Prof. Weiss ^) ihre besondere Beleuchtung, und er- 

 weisen sich als besonders geeignet für die vollständige Beschreibung 

 der ferromagnetischen Eigenschaften eines Körpers. 



Ich werde mich auch in der Darstellung der Resultate meiner 

 Untersuchung an die genannte Theorie anlehnen, für deren Einzel- 

 heiten ich auf die erwähnten Originalarbeiten verweise. 



IL 

 Die Herstellung der Versuchsellipsoide. 



Die Aiisgangsstojfe. ^ 



Als Ausgangsmaterialien für die Herstellung der Legierungen 

 diente niccolum puriss. und cohaltum purüs. {iiickelfrei) von der 

 Firma E. Merck in Darmstadt. 



Das Nickel, grau und in fein granuliertem Zustand, wurde mit 

 dem grauschwarzen Kobaltpulver mit grösster Sorgfalt quantitativ 

 vermischt und in einer jeweiligen Gesamtmenge von sechs bis acht 

 Grammen in einem feuerfesten Schmelzschiffchen aus gebrannter 

 Magnesia in einer neutralen Atmosphäre (Stickstoff) geschmolzen. 



Die SchmelzvorrichtiDig. 

 Zur Erzeugung der hohen Schmelztemperaturen (ungef. 1600 ") 

 diente der schon oft für ähnliche Zwecke gebrauchte elektrische 

 Widerstandsofen nach dem von R. Ruer beschriebenen Typus-). Es 

 wurden jedoch sowohl in bezug auf die konstruktive Durchführung 

 als auch in bezug auf die Dimensionen einige Abänderungen vor- 

 genommen. Figur 1 gibt den Ofen in Längsschnitt und Stirnansicht 

 wieder. An die beiden Enden des Kohlerohrs (R) sind je zwei halb- 

 kreisförmige Backen (B), ebenfalls aus galvanischer Kohle angebracht 

 und direkt mit den den Heizstrom zuführenden Kupferklammern (K) 



') P. Weiss; J. de Phys. (4) VI. 1907. Vergl. ferner: P. Weiss. Arcli. phys. 

 iiat. (4). t; XXXI. S. 402. 



2) R. Ruer; Metallographie. 191)7. S. 279, 



